Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 573 



seien mit einem wechselnden Gehalte von Asphalt, der im Steinöl (Petrolen) 

 aufgelöst die Flüssigkeit bildet, die aufgesammelt wurde. 



3) Satinobersorten aus der Umgegend von Znaim. Eingesendet von Herrn 

 Gamilscheg. 100 Theile enthielten: 



I. II. III. 



In Säuren unlöslich 79-2 75-9 78-1 



Eisenoxyd mit einer kleinen Menge Thonerde .. . 13-8 16*2 17-2 



Magnesia 6-1 S-9 46 



Kalk Spuren 



991 98^0 9F9~ 



Das färbende Prineip des Satinobers beruht auf seinem Gehalte an Eisen- 

 oxyd, der in den vorliegendem Proben sehr gering ist. Die Farbe ist daher sehr 

 blass. Da die Sorten im gebrannten Zustande von braunrother Farbe waren, so 

 Hessen sich wohl im Allgemeinen blass gefärbte Satinober durch Beimischung 

 einer gewissen Quantität der gebrannten Substanz in ein intensiver gefärbtes 

 Product verwandeln. Die mechanische Mischung müsste aber eine möglichst 

 innige sein. 



4) Braunkohle von Cilli in Steiermark. Eingesendet vom Herrn Werks- 

 besitzer Burovich. 



Wasser in 100 Theilen 5-5 



Asche in 100 Theilen 5-3 



Als Brenuwerth ergab sich, dass 10*o Centner der Kohle äquivalent seien 

 einer Klafter 30 zölligen weichen Holzes. Die Kohle ist ausgezeichnet glänzend 

 schwarz, von muschligem Bruche und sehr bituminös. 



5) Braunkohlen von Jagerek in Steiermark. Eingesendet von Herrn Andreas 

 Stein dorfer. 



I. II. III. 



Wasser in 100 Theilen 18-2 6-0 9-4 



Asche in 100 Theilen 5-8 15-0 10-0 



Reducirte Gewichts-Theile Blei 19-45 20-00 20-90 



Wärme-Einheiten 4395 4520 4723 



Aequivalent 1 Klafter 30° weichen Holzes sind Centner 11-9 11-6 11-1 



6) Eisenerze von Makow in Galizien. Eingesendet von Herrn Ferdinand 

 Lehner. 



I. Krakauer oder Bydziner Erze (Brauneisenstein). 



II 



HI. Calvaria-Erz j 



IV. Kreszower Erz \ Sphärosiderite. 



V. Wittanowitzer Erz j 



VI. „ „ grösstentheils in Brauneisenstein umgewandelter 

 Sphärosiderit. 100 Theile enthielten: 



I. II. III. IV. V. VI. 



In Säuren unlöslich 50-1 18-0 15-2 24-4 9-3 10-7 



Thonerde 1*2 42 3-4 62 4-6 2-0 



Eisenoxyd 37-7 44-4 _ _ _ 740 



Kohlensaures Eisenoxydul — — 63*0 62-0 67-0 — 



Kohlensauren Kalk Spur 9-8 10-0 3-6 11-9 5-5 



Kohlensaure Magnesia 0-2 7-3 7-2 2-5 6-7 8-4 



Mangan Spur — — — — Spur 



Wasser 101 15-2 _ _ _ — 



Metallisches Eisen 26-3 31-0 30-4 29-9 32-1 51-8 



